## UJI KUAT TEKAN DAYA SERAP AIR DAN MASSA JENIS BATU BATA MERAH BERBAHAN TAMBAHAN ABU KULIT DAN JANGGEL JAGUNG DI WULUHAN JEMBER
1) Mei Sofiatul Hasahah, 1) Yushardi, 1) Albertus Djoko Lesmono
1) Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember
Email: meisofia872@gmail.com
Abstract: The  increase  in  Indonesia's  development  activities  increases people's consumption of more quality construction materials and is easy to reach in terms  of  price.  Building  materials  with  good  quality  can  improve  the  quality  of building construction. The increasing need of the community for building materials triggered  the  development  of  the  brick-making  industry.  Redbrick  is  an  element  of building used in building construction made from clay base material with or without other mixed materials. This research is a type of experimental research. The purpose of this study is to know and analyze the composition of the addition of corn bark ash and ash corn cob appropriately to produce the quality of bricks with high compressive strength, low water absorption, and large density. Additional materials in this study in the form of corn bark ash and ash corn cob. The quality of red bricks is seen from three aspects, namely compressive strength, water absorption, and density. The largest compressive strength was obtained in the addition of ash corn cob by 2.5% by 37.2 kg/cm2 and the compressive strength of 49.5 kg/cm 2 on the addition of corn skin ash by 2.5%. Water absorption measurement of all types of red bricks the results of the study showed all the results of water absorption is not eligible sni. The highest density was obtained from a mixture of 2.5% ash corn cob material of 17.5 gr/cm 3 . the best composition to produce bricks  with strong compressive value and high density and have low water absorption is 2.5% addition of ash corn cob and the addition of 2.5% corn skin ash.
Keywords: Red bricks, strong press, water absorption, density.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan manusia tidak hanya dalam hal pangan tetapi juga dalam hal sandang dan papan. Papan dimaksudkan  pada  kebutuhan  manusia akan  rumah  dan  tempat  berlindung. Kualitas  papan  yang  baik,  kuat,  serta nyaman  dapat  menjamin  keselamatan dari penghuni rumah. Kuantitas pembangunan  gedung  semakin  tinggi dampak  dari  semakin  besarnya  jumlah penduduk  di  Indonesia.  Peningkatan kegiatan pembangunan akan meningkatkan  konsumsi  masyarakat terhadap  bahan  kontruksi  yang  lebih berkualitas  dan  mudah  dijangkau  dari segi harga. Teori geotektonik menyebutkan Indonesia  merupakan  wilayah  dengan aktivitas seperti
pembentukan pegunungan,  peristiwa  vulkanisme, getaran  gempa  bumi  sehingga  tidak stabil.  Keadaan  geotektonik  Indonesia menjadikan  Indonesia  sebagai  negara rawan  terjadi  gempa  bumi.  Kerusakan akibat  gempa  terjadi  pada  bangunan sederhana  seperti  rumah  sederhana  1 tingkat  dan  2  tingkat  (Sehonada et  al, 2013).
Gempa bumi dapat mengakibatkan  banyak  kerugian  dan kerusakan  utamanya  pada  bangunan.
Gempa  bumi  di  Indonesia  menuntut perkembangan
konstruksi yang
memadai.  Bahan  bangunan  dengan
kualitas  baik  dapat  meningkatkan kualitas  konstruksi  bangunan.  Arman dan  Setiawan  (2019)  menyebutkan bahwa kualitas bahan dapat dilihat dari segi  daya  tahan,  daya  serap  air  serta memenuhi spesifikasi teknis.
Bangunan  di  Indonesia  secara sederhana  terdiri  atas  dinding,  atap, pondasi dan lantai. Dinding merupakan komponen  penyusun  bangunan  paling besar.  Dinding  tersusun  dari  beberapa jenis bahan seperti batako, bata ringan, atau batu bata merah namun, batu bata merah lebih banyak digunakan masyarakat sebagai bahan membangun dinding.  Penggunaan  batu  bata  merah dikarenakan harga yang relatif terjangkau.  Pambudi  dan  Hepiyanto (2019)  menyebutkan  bahwa  batu  bata paling  banyak  digunakan  dengan pertimbangan  cukup  kuat,  ekonomis, efisien,  mudah  didapat,  serta  bahan baku pembuatannya mudah diperoleh.
Pengguna  batu  bata  merah bukan hanya dari kalangan masyarakat pedesaan namun juga masyarakat kota.
Peningkatan  kebutuhan  masyarakat akan bahan bangunan memicu perkembangan industri pembuatan batu bata.  Maturnus  (2010)  menuliskan bahwa  industri  pembuatan  batu  bata merupakan  usaha  yang  berkembang dengan  cepat.  Perkembangan  industri batu bata meliputi peningkatan dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Peningkatan secara kualitatif dilakukan dengan  inovasi  menciptakan  batu  bata dengan  mutu  tinggi  yang  lebih  tahan gempa. Pemanfaatan bahan bahan yang terbuang  percuma  di  lingkungan  dapat meningkatkan kualitas batu bata sekaligus  meningkatkan  pendapatan pengrajin.
Batu  bata  merah  adalah  suatu unsur  bangunan  yang  digunakan  pada
konstruksi bangunan dibuat dari bahan dasar  tanah  liat  dengan  atau  tanpa bahan  campuran  lain  (Handayani, 2010).  Jenis  batu  bata  di  Indonesia tergolong  lumayan  beragam  seperti batako,  bata  merah,  bataton,  dan  bata ringan.  Bata  merah  paling  banyak digunakan  oleh  masyarakat  dengan bahan  dasar  tanah  liat  yang  dicetak secara manual (Rahman et al., 2016 ).
Bata  merah  merupakan  salah satu  jenis  batu  bata  yang  dijemur  dan dibakar  dengan  bahan  dasar  lempung. Lempung  yaitu  koloid  dengan  ukuran kurang dari satu mikron. Koloid terlihat seperti  lempengan  lempengan  kecil yang  berisi  lembaran-lembaran  kristal.
Bata merah dibuat dengan mencampurkan  lempung  dengan  air sebagai pengikat material. Penambahan air  memudahkan  batu  bata  dicetak (Andayono et al ., 2019). Syarat air yang baik  ditambahkan  kedalam  adonan adalah air cukup bersih, tidak mengandung  garam  serta  tidak  sadah (Febriani, 2012). Bahan tambahan pada penelitian  ini  berupa  abu  kulit  jagung dan  abu  janggel  jagung.  Abu  kulit jagung merupakan hasil dari pembakaran kulit jagung. Tahap pertama pembuatan abu adalah pemotongan  kulit  jagung.  Kemudian kulit jagung dicuci
untuk menghilangkan kotoran, pasir dan tanah dan  dikeringkan  dengan  cara  dijemur. Kulit jagung yang sudah kering dibakar selama  4  jam  hingga  berubah  jadi  abu kulit jagung (Larasati et al. , 2018). Abu janggel  jagung  merupakan  hasil  dari pembakaran  janggel  jagung  kering hingga  menjadi  bentuk  abu  sehingga mudah  untuk  dicampurkan  kedalam adonan batu bata merah.
Pengujian  terhadap  kualitas
batu-bata merah dengan campuran Abu janggel  jagung  dan  abu  kulit  jagung harus memenuhi syarat-syarat batu bata merah. Batu bata harus memiliki rusuk yang  siku  dan  tajam.  Bidang  sisi  batu bata harus datar dan tidak menunjukkan retak-retak.  Batu-bata  tidak  mudah hancur  atau  patah,  memiliki  warna seragam  dan  memiliki  bunyi  yang nyaring  saat  dipukul.  Ukuran  standar batu-bata merah  yaitu batu  bata merah dengan  panjang  230-240  mm,  lebar 110-115 mm, tebal 50-52 mm.
Kualitas batu bata merah dapat dilihat  dari  tiga  aspek  yakni  kuat tekan, daya serap air, dan massa jenis. Kuat  tekan  batu  bata  merupakan kemampuan maksimum dari pekerjaan pasangan batu bata dengan mortar.  Kuat  tekan  dinding  pasangan batu  bata  lebih  banyak  dipengaruhi oleh  kekuatan  mortar  dan  dibatasi kekuatan batu bata. Standar kuat tekan yang  disyaratkan  oleh  SNI  15-2094- 2000  ditunjukkan  oleh  persamaan berikut:
𝑃 = 𝐹 𝐴
Keterangan :
P = kuat Tekan (kg/cm 2 ) F = Beban yang diberikan (kg) A = Luas Penampang (cm 2 )
Daya serap air merupakan kemampuan suatu bahan dalam menyerap  air . Daya  serap  yang  tinggi akan  berpengaruh  pada  pemasangan batu  bata  dan  adukan  karena  air. Adukan  yang  sudah  jadi  akan  diserap oleh  batu-bata  sehingga  pengeras adukan  tidak  berfungsi  dan  berakibat pada kuat adukan menjadi lemah. Daya serap tinggi akibat dari kadar pori pada batu-bata  yang  besar  (Handayani,
2010).  Standar  Nasional  Indonesia (SNI)  mensyaratkan  penyerapan  air maksimum  dari  batu  bata  merah  pejal untuk  digunakan  pada  dinding  yang diizinkan  adalah  20%.  Persamaan dalam menghitung penyerapan air batu bata  ditunjukkan oleh  persamaan
berikut: % 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 = 100 (𝑀𝑠 − 𝑀𝑑) 𝑀𝑑 (%)
Keterangan :
Md = Massa batu bata kering (kg)
Ms  =  Massa  jenuh  batu  bata  setelah direndam dalam air dingin (kg)
Massa jenis merupakan massa  yang terdapat  dalam  satu  satuan  volume. Massa  jenis  disebut  juga  dengan  rapat bahan.  Massa  jenis  yang  diisyaratkan untuk  digunakan  adalah  1.60-2.50 gr/cm3.
Persamaan
menghitung densitas adalah sebagai berikut:
𝜌 = 𝑚 𝑉
Keterangan :
𝜌 = Densitas Bahan (gr/cm3) m = Massa kering bahan (gr)
V = Volume bahan (cm3) (Pramono dan Adi, 2014).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  jenis  eksperimen.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui dan menganalisis
komposisi penambahan  abu  kulit  jagung  dan  abu janggel  jagung  yang  tepat  untuk menghasilkan kualitas batu bata dengan kuat tekan tinggi, daya serap air rendah, dan  massa  jenis  besar.  Penelitian dilaksanakan dengan tahapan 1)
persiapan  bahan  uji,  (2)  Pembuatan batu bata merah secara manual dengan penambahan abu janggel jagung sebesar  2,5%,  5%,  7,5%,  dan  10%.
Penambahan  abu  kulit  jagung  sebesar 2,5%,  5%,  7,5%,  dan  10%  serta penambahan  5%  abu  janggel  jagung dan  5%  abu  kulit  jagung  secara bersamaan  (3)  Pengeringan  batu  bata merah (4) pembakaran batu bata merah (5)  pengujian  kuat  tekan  dengan Universal  Testing  Machine  (UTM) digital, pengujian massa jenis dan daya serap air (6) pengolahan data penelitian, (7) penarikan kesimpulan.
Pembuatan  batu  bata  merah dilaksanakan di desa Tamansari kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.  Pengujian  batu  bata  merah dilakukan di dua tempat berbeda yakni di  laboratorium  fisika  dasar  prodi pendidikan  fisika  untuk  menguji  daya serap  air  dan  massa  jenis  dan  di laboratorium  struktur  dan  material konstruksi, Fakultas Teknik, Universitas Jember untuk menguji kuat tekan. Pengambilan  data  dilakukan
sebanyak tiga kali pada masing masing batu  bata  merah  dan  masing-masing variabel. Data yang diperoleh merupakan data mentah berupa tekanan yang  bisa  ditanggung  oleh  batu  bata merah  dengan  luas  tertentu.  Uji  daya serap  air  memperoleh  data  dengan menimbang  massa  batu  bata  dalam keadaan  basah  dan  kering.  Data  yang diperoleh  berupa  massa  kering  dan massa  basah  masing-masing  batu  bata dalam satuan kilogram. Uji massa jenis memperoleh data dengan cara penimbangan  massa  dan  pengukuran volume  batu  bata.  data  yang  diperoleh untuk uji massa jenis berupa massa dan volume.
Data yang didapat dianalisis dan diambil rata rata dari data hasil analisis. Hasil  analisis  data  ditampilkan  dalam bentuk  tabel  dan  diagram  batang. Grafik  menunjukkan  hubungan  antara komposisi  campuran  terhadap  masing- masing variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Batu  bata  merah  merupakan suatu unsur bangunan dalam
pembuatan  konstruksi  bangunan  yang terbuat  dari  campuran  tanah  lempung dan  air  dengan  atau  tanpa  tambahan bahan  campuran  lain  (Ramli,  2007). Batu  bata  merah  hasil  penelitian  ini berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 12 cm dan tinggi 5  cm.  Batu  bata  merah  yang  diuji dipotong menjadi bentuk kubus dengan ukuran  panjang  lebar  dan  tinggi  sama yaitu  5  cm.  Berikut  gambar  batu  bata hasil penelitian :
Gambar 1. Batu bata sebelum dipotong
Gambar 2. Batu bata merah setelah dipotong tampak atas
Gambar 3. Batu bata merah setelah dipotong tampak samping
hasil  analisis  data  penelitian  sebagai berikut:
Tabel 1. Data Hasil Penelitian No Jenis batu bata merah Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Daya Serap Air (%) Massa Jenis (gr/cm 3 ) 1 J 1 37,2 26,5 1,751 2 J 2 33,1 25,7 1,673 3 J 3 29,8 25,3 1,663 4 J 4 24,6 25,8 1,595 5 K 1 49,5 23,6 1,694 6 K 2 27,3 24,3 1,539 7 K 3 36,8 27,3 1,533 8 K 4 31,2 23,9 1,518 9 B 26,3 26,2 1,546 10 JK 31,5 26,5 1,560
Keterangan :
a. J 1 :  Campuran  2,5  %  abu  janggel jagung
b. J 2 :  Campuran  5  %  abu  janggel jagung
c. J 3 :  Campuran  7,5  %  abu  janggel jagung
d. J 4 :  Campuran  10  %  abu  janggel jagung
e. K 1 :  Campuran  2,5  %  abu  kulit jagung
f. K 2 :  Campuran  5  %  abu  kulit jagung
g. K 3 :  Campuran  7,5  %  abu  kulit jagung
h. K 4 :  Campuran  10  %  abu  kulit jagung
i. B  :  Batu-bata  merah  tanpa campuran
j. JK  :  Batu-bata  merah  dengan campuran  5%  abu  kulit    dan  5% abu janggel jagung
Kuat  tekan  batu  bata  merah merupakan    besarnya  beban  persatuan luas yang bisa mengakibatkan batu bata merah atau benda uji hancur bila diberi beban  dengn  gaya  tekan  tertentu (Rahman et  al .,2016).  Semakin  besar nilai  kuat  tekan  yang  dihasilkan menunjukkan  semakin  bagus  kualitas dari  suatu  bahan  yang  dalam  hal  ini adalah  batu  bata  merah.  Hasil  kuat tekan ditampilkan dalam grafik sebagai berikut :

## Gambar 4. Grafik Kuat Tekan Batu- bata Merah
Tabel  menunjukkan  nilai  kuat tekan  terbesar  yang  diperoleh  pada penambahan  abu  janggel    jagung sebesar 2,5% sebesar 37,2 kg/cm 2 . Nilai kuat  tekan  semakin  turun  seiring dengan bertambahnya bahan campuran. Grafik  menunjukkan  Hasil  kuat  tekan batu  bata  berbahan  tambahan  abu janggel jagung lebih
besar dibandingkan  batu  bata  merah  biasa.
Kandungan  silika  pada  janggel  jagung tergolong  tinggi  yaitu  sebesar  29% (Almachzuuni et al., 2020). Silika atau SiO 2 dapat  mempengaruhi  reaksi pengerasan pada suatu  bahan sehingga didapat  kuat  tekan  suatu  bahan
37.233.1 29.8 24.6 49.5 27.3 36.8 31.2 26.3 31.5 0 10 20 30 40 50 60 J1 J2 J3 J4 K1 K2 K3 K4 B JK Ku at T ek an ( Kg/ cm 2) Jenis Batu Bata Merah Grafik Data Kuat Tekan J K B JK
meningkat  (Nadia  dan  Fauzi,  2011).
Penurunan  nilai  kuat  tekan  akibat
Penambahan  abu  janggel  jagung  yang mengandung silika yang juga terkandung pada Fly Ash atau biosolid terlalu  banyak  membuat  batu  bata menjadi sulit untuk dipadatkan
sehingga menghasilkan nilai kuat tekan dari suatu produk menjadi menurun.
Nilai kuat tekan batu bata merah berbahan  tambahan  abu  kulit  jagung paling tinggi sebesar 49,5  kg/cm 2 pada campuran  abu  kulit  jagung  sebesar
2,5%. Nilai kuat tekan hasil pencampuran  abu  kulit  jagung  tidak stabil karena pada penambahan sebesar
5%  mengalami  penurunan  kuat  tekan namun kembali meningkat pada penambahan 7,5% dan kembali mengalami penurunan pada penambahan 10%.
Grafik  menunjukkan  nilai  kuat tekan  hasil  penambahan  abu  kulit jagung  lebih  besar  dibandingkan  nilai kuat  tekan  hasil  penambahan  abu janggel jagung dan kuat tekan batu bata merah tanpa bahan tambahan.
Penambahan abu kulit jagung meningkatkan  hasil  kuat  tekan  lebih baik dibandingkan abu janggel jagung. Hasil kuat tekan pada semua persentase memenuhi kuat tekan yang disyaratkan oleh  SII.  Hasil  menunjukkan  J 1 paling unggul pada nilai kuat tekan dibandingkan  batu  bata  jenis  lain sebesar 49,5 kg/cm 2 .
Variabel  kedua  yang  ingin diketahui  pada  penelitian  ini  adalah daya  serap  air.  Hasil  daya  serap  air ditampilkan  dalam  grafik  sebagai berikut :

## Gambar 4. Grafik Daya Serap Air
Batu-bata Merah
Daya  serap  air  batu  bata  merah didefinisikan sebagai kemampuan batu bata  merah  dalam  menyerap  air.  SNI atau Standar Nasional Indonesia mensyaratkan  daya  serap  air  yang diperbolehkan  pada  batu  bata  merah sebesar 20%. pengukuran daya serap air semua  jenis  batu  bata  merah  hasil penelitian  menunjukkan  seluruh  hasil daya  serap  air  tidak  memenuhi  syarat SNI.
Grafik menunjukkan daya serap air  yang  semakin  menurun  pada penambahan  abu  janggel  jagung  tetapi tidak  terlalu  signifikan  hal  ini  dapat terjadi  karena  jumlah  abu  janggel jagung yang ditambahkan tidak memiliki  perbedaan  yang  signifikan pada masing masing persentase. Penurunan nilai daya serap air menunjukkan  pori  pori  didalam  batu bata  diisi  oleh  abu  janggel  jagung. Kandungan  silika  pada  abu  janggel jagung sebesar 29,7% berfungsi sebagai pengikat  material  campuran.  Semakin banyak  abu  janggel  jagung  yang ditambahkan  maka  semakin  sedikit rongga sehingga daya serap air semakin kecil.
Penambahan  abu  kulit  jagung menunjukkan grafik hasil daya serap air
26.5 25.725.325.8 23.624.3 27.3 23.9 26.2 26.2 21 22 23 24 25 26 27 28 J1 J2 J3 J4 K1 K2 K3 K4 B JK Da y a S er a p Air (% ) Jenis Batu Bata Merah Grafik Daya Serap Air J K B JK
mengalami  penurunan  pada  campuran bahan  2,5%  mengalami  kenaikan sampai  campuran  bahan  sebesar  7,5% lalu mengalami penurunan pada persentase  10%.  Hasil  daya  serap  air yang  ditunjukkan  terlihat  tidak  stabil sama  dengan  grafik  dari  hasil  uji  kuat tekan.  Nilai  daya  serap  air  juga dipengaruhi  oleh  retakan  pada  batu bata,  jadi  sangat  perlu  untuk  menjaga batu bata merah dalam kondisi bagus.
Variabel  ketiga  yang  dilihat pada  penelitian  ini  adalah  massa  jenis batu  bata  merah.  Hasil  massa  jenis ditampilkan  dalam  grafik  sebagai berikut :
Gambar 4. Grafik Massa Jenis Batu-bata Merah
Hasil massa jenis menunjukkan nilai sesuai syarat dari SNI yaitu antara 1,6  –  2,5  gr/cm 3 .  Grafik  menunjukkan massa  jenis  tertinggi  didapat  dari campuran  2,5%  bahan  abu  janggel jagung  yaitu  sebesar  17,5  gr/cm 3 lalu mengalami penurunan hingga campuran 10% mencapai batas minimum  batu  bata  SNI  yaitu  1,595 gr/cm 3 .  Massa  jenis  batu  bata  merah jenis  ini  lebih  besar  dari  batu  bata merah biasa. Penurunan massa jenis ini linear  dengan  semakin  menurunnya nilai kuat tekan batu bata merah. Massa
jenis  batu  bata  merah  berbahan  abu kulit  jagung  menunjukkan  massa  jenis paling tinggi  diperoleh pada campuran 2,5%.
Batu  bata  JK  merupakan  batu bata  dengan  bahan  campuran  5%  abu kulit  jagung  dan  5%  abu  janggel jagung.  Batu  bata  ini  dibuat  dengan tujuan  sebagai  pembanding.  Hasil penelitian  menunjukkan  batu  bata memiliki  nilai  kuat  tekan  cukup  tinggi namun  juga  memiliki  nilai  daya  serap air  yang  tinggi  sehingga  batu  bata  JK tidak disarankan untuk diproduksi.
Hubungan  antara  kuat  tekan daya  serap  air  dan  massa  jenis  adalah semakin tinggi nilai kuat tekan semakin besar massa jenis sehingga kemampuan daya serap air semakin menurun. Hasil analisis data dari keseluruhan batu bata merah  dapat  disimpulkan  komposisi paling  baik  untuk  menghasilkan  batu bata dengan nilai kuat tekan dan massa jenis  yang  tinggi  serta  memiliki  daya serap  air  yang  rendah  adalah  sebesar 2,5%  penambahan  abu  janggel  jagung dan  penambahan  2,5  %  abu  kulit jagung.  Penambahan  bahan  abu  kulit jagung dan abu janggel jagung terbukti meningkatkan kualitas batu bata merah tanpa  harus  menambah  biaya  produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan pengrajin.

## DAFTAR PUSTAKA
Almachzuuni,  K.,  W.  Warsito.,  dan  E.
Noerhayati.  2020.  Pengaruh Penambahan Variasi Abu Janggel  Jagung  dengan  Serat Bambu Terhadap Uji Kuat Tarik Belah. Malang. Jurnal Rekayasa Sipil . 8(8) : 1-11 Andayono,  T.,  E.  Juliafad.,  dan  R. Halim. 2019. Karakteristik batu 1.751 1.673 1.663 1.595 1.694
1.539 1.533 1.518 1.5461.56 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 J1 J2 J3 J4 K1 K2 K3 K4 B JK M a ssa J en is (g r/ C m 3 ) Jenis Batu Bata Merah Grafik Massa  Jenis J K B
JK
bata campuran hasil sedimentasi penambangan  batu  gamping area  412,3  ha  bukit  tajarang. Padang. Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi .
19(1).
Arman. A.STT., MT. dan A. Setiawan. 2019. Study Eksperimen Pengaruh  Campuran  SIKA  LN dalam Meningkatkan Kuat Tekan  Bata  Beton  Ringan.
Padang . Jurnal Teknik . 2(1): 16-
120.
Febriani, E. 2012. Pengaruh Penggantian  Sebagian  Tanah Liat  dengan  Abu  Sekam    Padi dan Lama Pembakaran Terhadap  Karakteristik  Fisis dan Mekanik Batu Bata. Skripsi . Surakarta:  Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Handayani, S. 2010. Kualitas Batu-Bata Dengan  Penambahan  Serbuk
Gergaji. Jurnal  Teknik  Sipil Dan  Perencanaan .  12(1):  41- 50.
Larasati,  R.,  S.  Haryani,  dan  E.  Budi.
2018. Serbuk Kulit Jagung untuk
Menurunkan  Kadar  COD  dan
BOD Air Sumur Gali. Semarang. Indonesian  Journal  of  Chemical Science. 7(1) : 5-10.
Maturnus, I. 2010. Analisis Pendapatan Usaha Batu Bata. Jurnal
EKOMEN . 10(1) : 67-73.
Nadia,  M.T  dan  A.  Fauzi.  2011. Pengaruh  Kadar  Silika  Pada
Agregat  Halus  Campuran  Beton
Terhadap Peningkatan Kuat Tekan. Jakarta. Jurnal Konstruksia . 3(1) : 35-43. Pambudi,  A.K.A.,  dan  R.  Hepiyanto. 2019. Perbandingan Biaya Pelaksanaan  Pekerjaan  Dinding Menggunakan  Bata  Ringan  dan Bata  Merah  pada  Perumahan Type  36.  Lamongan. Jurnal Teknik  Sipil  Universitas  Islam Lamongan . 4(1) : 238-247.
Pramono.,  dan  S,  Adi.  2014.  Sampah Sebagai  Bahan  Baku  Pembuatan Batu  Bata. Prosiding  Semnas Enterpreneurship. Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Purwokerto.
Rahman,  H.A.,  Wisnumurti,  dan  A.
Zacoeb.  2016.  Uji  Kuat  Tekan Bata Merah menggunakan Mortar
Pasir  Kwarsa.  Malang. Jurnal Teknik Sipil . 1(2) : 1-13. Ramli.2007. Pengaruh pemberian material  limbah  serat  alami terhadap  sifat  fisika  bata  merah. Skripsi . Sumatera Barat: Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang. Sehonada, O., B.M.M. Ointu, J.Winny, dan R.R. Pandeleke. 2013. Kajian Uji  Laboratorium  Nilai  Modulus Elastisitas  Bata  Merah  dalam Sumbangan Kekakuan pada Struktur  Sederhana.  Manado. Jurnal  Sipil  Statik .  1(12)  :  797- 800